161 



Der Secretar legt eine von Herrn W. D era el, Assistent 

 im Laboratorium fiir allgemeine Chemie an der tecknischen 

 Hochschulein Wien, eingesendeteAbhandlung: „Uber Roussin's 

 Binitrosulfnret des Eisens" vor. 



Herr H, Freiherr v. Juptner, Praktikant des k. k. Haupt- 

 punzirungsamtes in Wien, libersendet folgende Notiz iiber eine 

 neue Methode der quantitativen Untersuchung von Gold- nnd 

 Silberlegirungen. 



Schon lange hegte ich, durch die Genauigkeit, welch e die 

 Gay-Lussac'sche Silberprobe gewahrt ; sowie durch die Mangel 

 der docimastischen Proben (Kapellenzug, Schwierigkeit der Ein- 

 haltung der richtigen Temperatur beim Abtreiben etc.) aufmerk- 

 sam gemackt, den Wunsch, eine ahnlich genaue Probe audi flir 

 Gold zu ermitteln, und kam endlich zu folgenden Resultaten. 



Eine neue Methode muss, bei ungefahr demselben Zeitauf- 

 wande, eine womoglich grossere Genauigkeit bieten, sie muss so 

 einfach zu bewerkstelligen sein ? dass sie auch ein Nicht-Chemiker 

 rait Leichtigkeit durchflihren kann. Endlich erscheint es von 

 besonderem Vortheile, Gold und Silber aus einem Stiicke, d. i. 

 rait nnr einer zu Grunde liegenden Wagung bestimraen zu 

 konnem 



Von der zuerst ins Auge gefassten Auflosung des Goldes 

 und Trennung desselben vora Silber durch Halogene musste ich 

 schon desshalb abgehen, weil sich das hierbei entstehende Chlor- 

 silber (Brom- oder Jodsilber) theilweise in Goldchlorid lost, ganz 

 abgesehen davon, dass das Hantiren mit Chlorwasser oder Brora 

 rait bedeutenden Unannehmlichkeiten verbunden ist, Jod aber 

 sich in Wasser in zu geringen Mengen lost. 



In Folge clessen verfiel ich darauf, die Trennung von Gold 

 und Silber auf einem Wege zu bewerkstelligen, der, wenn auch 

 im Principe der gegenwartigen Goldprobmethode sehr ahnlich, 

 doch bedeutende Vortheile vor derselben zu bieten scheint. 



Statt ; wie bisher, mit Silber zu quartiren, legire ich das zu 

 priifende Metall mit 5— Sfacher Menge Zink und lose in Salpeter- 

 saure. Es lost sich Zink, Silber, Kupfer etc. vollstandig und zu- 

 riickbleibt Gold, die Platinmetalle und etwa Zinn als Oxyd, wenn 



